Muthmann u. Fraunberger : Über Passivität der Metalle. 233 
Diese Messungen wurden hauptsächlich deshalb ausgeführt, 
weil von Fredenhagen vorgeschlagen worden ist, bei der Be- 
urteilung der Passivierbarkeit direkt gegen die betreffenden 
Agentien zu messen. Es hat sich aber herausgestellt, dass 
diese Methode nicht gestattet Schlüsse über den Grad der 
Passivierbarkeit zu ziehen, ja, dass sie sogar manchmal in rein 
qualitativer Hinsicht versagt. Wir möchten bei dieser Ge- 
legenheit hervorheben, dass das Charakteristikum des passiven 
und aktiven Zustandes darin liegt, dass derselbe eine Zeit lang 
andauert und darüber geben Messungen nach Fredenhagens 
Vorschlag naturgemäss keinen Aufschluss. Auch Metalle von 
unveränderlichem Potential, wie das Zink, zeigen selbstver- 
ständlich gegen verschiedene Agentien ganz verschiedene Werte, 
weil die Oxydations- bezw. Reduktionspotentiale hier mit in 
die Erscheinung treten. Wir haben, wie man sieht, auch das 
Mangan mit in die Tabelle aufgenommen, das uns in einem 
sehr reinen Stück zur Verfügung stand. Dasselbe verhält sich 
im Allgemeinen dem Zink analog, es gehört zu den Metallen 
von unveränderlichem Potential und sein Potentialsprung gegen 
normal Manganchlorid beträgt + 0,82 Volt. In den nach- 
folgenden Tabellen endlich geben wir eine Reihe von Potential- 
messungen, welche nach der Behandlung mit verschiedenen 
Agentien gegen Normallösungen der betreffenden Metallsulfate 
erhalten wurden. 
Tabelle Nr. 18. 
Eisen ! Eisensulfat. Luftpotential — -j- 0,01. 
Potential- 
Potential- 
sprung 
vor dem 
Behandelt mit 
Zeit 
sprung 
nach dem 
Versuch 
Versuch 
Volt 
Volt 
+ 0,01 
Kathode in Kalilauge 
10 Min. 
— 0,06 
— 0,06 
Konzentrierter Chromsäure 
3 Tage 
— 0,03 
+ 0,01 
Anode in Rhodankali 
5 Min. 
— 0,01 
— 0,03 
„ „ Cyankali 
5 , 
— 0,06 
+ 0,01 
Kalilauge 25 %> 
20 „ 
- 0,06 
+ 0,35 
Elektrolytisch überzogenes Fe 
Anode in KOH 
5 , 
— 0,06 
— 
„ „ destill. HjO (60 Volt) 
30 „ 
— 0,16 
